— 8 - 



von V. Po ekel s 1) zu seinen Untersuchungen benutzten grösseren 

 Krystalle von clilorsaurem Natron zeigten alle optische x\nomalien. 

 Die Krystalle verhalten sich so , als ob sie durch verschieden 

 starke Spannung parallel den Diagonalen der Auflagerungsfläche 

 dauernde Doppelbrechung angenommen hätten, die sich der Circular- 

 polarisation superponirte. 



An Krystallen von reinem chlorsauren Natron habe ich 

 niemals optische Anomalien beobachtet, dagegen habe ich Misch- 

 krystalle von chlor- und bromsaurem Natron stark doppelbrechend 

 gefunden und über ihr Verhalten seiner Zeit mitgetheilt, ") dass 

 die Würfel optisch zweiaxig seien und senkrecht zu den Würfel- 

 flächen eine optische Axe austrete. Dies Verhalten stimmte mit 

 dem, was andere reguläre Mischkrystalle, an denen AVürfelflächen aus- 

 gebildet sind, zeigen, nicht überein und ich konnte mir keine Erklärung 

 dafür geben. Seitdem habe ich den Gegenstand nicht aus den Augen 

 gelassen und habe das oft recht verwickelte optische Verhalten der 

 Mischkrystalle aufzuklären versucht; es zeigte sich hierbei, dass die 

 Mischkrystalle eine Ausnahmestellung einzunehmen scheinen, wenn 

 man an der Vorstellung festhält, dass durch die isomorphe Beimischung 

 in den Ebenen der Krystallflächen nach deren geometrischen Symme- 

 trie orientirte Spannungen erzeugt werden, und die Mischkrystalle 

 sich so verhalten wie wenn einfachbrechende Krystalle in gewissen 

 Richtungen wirkenden Druck- oder Zugkräften unterworfen werden. 

 Erst die Untersuchungen von F. Pockels haben dazu geholfen, 

 diesen scheinbaren Widerspruch aufzuklären , indem sie zeigen, 

 dass sich die Krystalle von chlorsaurem Natron, derartigen Kräften, 

 elektrischen Einwirkungen, gegenüber in ihrem optischen Verhalten 

 so ändern, dass sie nun analoge Eigenschaften zeigen, wie wir sie an den 

 Mischkrystallen beobachten. Nachdem wir das optische Verhalten 

 der Mischkrystalle genauer kennen gelernt haben , werden wir 

 hierauf zurückkommen. 



Die zur Untersuchung benutzten Krystalle waren fast aus- 

 schliesslich Würfel, die zum grössten Theil auf einer ihrer Flächen 



^) Über den Einfluss des electrostatischen Feldes auf das optische Ver- 

 halten piezoelektrischer Krystalle. Abhandl. d. König!. Ges. der Wissensch. 

 zu Göttiugen. Bd. 39., 1894. Auszug- davon im Neuen .Jahrb. für Mineralogie 1894, 

 IL S. 241—255. 



^) Die optischen Anomalien der Krystalle. (Preisschriften der Fürstlich- 

 Jablonowskischen Gesellschaft zu Leipzig. 1891 S. 332). 



